R. Brauns, Bildung und Beständigkeit etc. 
225 
Original-Mitteilungen an die Redaktion. 
Mitteilungen aus dem Mineralogischen Institut der Uni- 
versität Bonn. 
B6. Bildung: mul Beständigkeit von Modifikationen polymorpher 
Körper unterhalb ihrer Umwandlungstemperatur. 
Von R. Brauns. 
Mit 2 Textfiguren. 
Schon vor mehreren Jahren (dies. Centralbl. 1902, 7; 1905, 678) 
hatte ich mitgeteilt, daß in Präparaten, die aus geschmolzenem 
Schwefel hergestellt waren, der monokline prismatische Schwefel 
sich jahrelang gehalten habe, ebenso andere Modifikationen, die zu 
diesem wie zu dem rhombischen Schwefel im Verhältnis der Mono- 
tropie stehen. Diese Erfahrungen habe ich seitdem vielfach bestätigt 
gefunden; schon jahrelang bewahre ich solche, durch Deckgläschen 
geschützte Präparate auf, ohne daß der Schwefel ans dem meta- 
stabilen Zustand in den stabilen übergegangen wäre. Solche unter 
allen Umständen unbeständige Modifikationen spielen bei der Kristalli- 
sation des monoklin- prismatischen Schwefels ans geschmolzenem 
Schwefel insofern eine Rolle, als sie sich vor diesem ansscheiden, 
bei höherer Temperatur aber leicht in den prismatischen über- 
gehen und so aus dem teilweise geschmolzenen Präparat dessen 
weitere Kristallisation veranlassen, während sich dieser direkt aus 
geschmolzenem Schwefel zwischen Objektträger und Deckglas, nur 
äußerst selten bildet. Nach dem Erstarren ist der prismatische 
Schwefel sowohl wie der konzentrisch-sehalige und der monoklin- 
radialfaserige in abgetrennten kleinen Bezirken lange haltbar. 
Ebenso ist die gelbe Modifikation von Quecksilberjodid 
(HgJ,) in metastabilem Zustand lange haltbar. A. van der Veen 
hat kürzlich eine Mitteilung gemacht (N. Jb. f. Min. etc. 1 920.-1 27-), 
ich kann dessen Erfahrung bestätigen. Man erhält die Kristalle 
der gelben, rhombisch kristallisierenden Modifikation leicht, wenn 
man das Salz zwischen Objektträger und Deckglas sublimieren 
läßt. Der Umwandlungspunkt für den Übergang der gelben in die 
rote quadratische Modifikation liegt bei 127,5°, er kann aber für 
die bei der höheren Temperatur beständige gelbe Modifikation bis 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1921. 15 
